278 C. Hlawatsch, 



§. 3. Eigenschaften der Blättchen. Die Blättchen, 

 über deren Vorkommen in Drusenräumen der derben Masse 

 bereits gesprochen wurde, zeigen ebenfalls metallischen Glanz 

 und eine Farbe, die Nr. 22 d (violett, Rad de) am nächsten 

 kommt. Ihr Pulver zeigt dieselbe Farbe, wie das der Grund- 

 masse. 



Ihrer Cohärenz nach sind sie sehr spröde; ihre Härte 

 ist 27 8 — 3. 



Die Dichte wurde mittelst des Pyknometers an 3^ mög- 

 lichst reiner Blättchen bestimmt und ergab als Mittel mehrerer 

 Beobachtungen 8 "389. Für reine Substanz ist die Dichte nicht 

 genau bestimmbar, da trotz sorgfältigen Aussuchens keine 

 Blättchen ohne Verunreinigungen zu finden waren. 



Eine Bestimmung der Dichte an 11^ eines Materiales, 

 welches sich durch starke Besetzung mit Schmelzkugeln, 

 regenerirten Krystallen etc. auszeichnete, ergab 8-683. 



Diese bedeutend grössere Dichte gegenüber der an den 

 reineren Blättchen gefundenen lässt schliessen, dass die 

 fremden, parasitischen Körper ein hohes specifisches Gewicht, 

 welches das ihres Wirthes übersteigt, besitzen müssen. Da auch 

 die Grundmasse ein geringeres specifisches Gewicht (8-603) 

 aufweist, als das obige, so enthält sie ebenfalls weniger an 

 jenem schweren Metall, welches die Verunreinigungen aus- 

 macht. 



Diese bei der Analyse sowohl, als auch bei der Bestim- 

 mung der Dichte sehr störenden fremden Körper bestehen aus 

 zahlreichen Schmelzkugeln, Schmelzhäufchen (siehe Fig. 4 

 und 5 der Tafel) und secundär gebildeten Krystallen, die an das 

 Blättchen angeschmolzen und nicht lostrennbar sind. 



Die Grösse der Schmelzkugeln schwankt zwischen 0-050 

 bis 1 mm. Ihre Häufigkeit ist ungleich und regellos, ohne Ver- 

 unreinigungen ist aber fast kein einziges Blättchen zu finden. 



Häufig bilden die Schmelzmassen auch das Bindemittel, 

 mit dem zwei oder mehrere Blättchen aneinandergekittet sind. 

 Ihren Eigenschaften nach sind sie metallischen Charakters, der 

 sich besonders in ihrer Ductilität zu erkennen gibt. 



Die Analyse zeigt, dass die weitaus überwiegende Mehr- 

 zahl aus gediegenem Blei besteht. Zu bemerken ist ferner, dass 



